ET LES GITES PLATINIFÈRES DE L'OURAL 441] 
pour déterminer cette richesse. Sur une centaine de puits dont 
la dunite extraite a été broyée et le produit du broyage lavé 
subséquemment, le 65 °/, n’a donné aucune trace de platine, le 
35 ‘ restant a donné une moyenne de 0,98 dolis pour 100 
pouds, ce qui rapporte le tout à 0,3 dolis pour 100 pouds. Dans 
certaines régions où le platine avait été constaté à l’œil dans 
la roche en place, le broyage d’une tonne environ de matériel 
extrait a donné en moyenne 3 grammes par tonne. Des essais 
plus récents faits sur des «schlierens » de fer chrômé, ont donné 
des résultats beaucoup plus élevés et tels que, si on pouvait 
localiser une exploitation dans ces derniers seulement, le travail 
serait payant. Mais, comme je l’ai déjà démontré, aucune loi 
ne préside à la distribution de ces schlierens dans la dunite, et 
comme sur tous les affleurements dunitiques le sol est couvert, 
leur recherche dans un but pratique n’est guère possible. 
La composition chimique des platines dunitiques est peu 
connue ; la bibliographie consultée donne un certain nombre 
d'analyses de platines mais sans renseignements détaillés sur 
le gisement, qui est désigné simplement sous le nom de Taguil, 
de Nijne-Toura, etc., etc. La collection de tous les platines de 
l’Oural que j'ai récoltés sur place, m’a permis de faire exécuter 
par un de mes élèves, M. Holtz, une série d’analyses sur du 
matériel de provenance certaine, dans le but de résoudre plu- 
sieurs questions importantes. Les éléments qui entrent dans la 
composition du platine brut sont, comme l’on sait, le platine, 
l’osmiure d’iridium, le fer, puis le palladium, le rhodium, l’iri- 
dium et le ruthénium. Vu la petite quantité de matière dont 
on disposait pour les analyses (de 1 à 7 grammes) tous ces corps 
n’ont pas été dosés, on s’est borné à déterminer dans certains 
cas les osmiures, le platine, les noirs et le fer, dans d’autres, 
on a également séparé le cuivre et le palladium (le rhodium, 
le ruthénium et l’iridium dosés ensemble, seront séparés ulté- 
rieurement). 
Il s'agissait tout d’abord de savoir si, dans un gisement 
dunitique, la composition du platine est invariable sur tous les 
points de celui-ci. Dans ce but, nous avons analysé divers pla- 
tines récoltés dans les alluvions de lojoks encaissés entièrement 
dans la dunite, mais en divers points de celles-ci, voici quel- 
ques résultats obtenus : 
